118 Verhandlungen. Nr. 5 U. 6 



das Quantum des Schleifmittels (reines Korundpulver von 0-2 mm 

 Korngröße) sehr klein gewählt (für jeden Versuch 100 mg), da- 

 mit das Toulasche Prinzip möglichst gewahrt blieb. Die so ge- 

 wonnenen Maßzahlen für die Härte waren Relativwerte, ausge- 

 drückt in Promille der durchschnittlichen Härte des Korunds, welche 

 vom Vortragenden als Vergleichsmaßstab eingeführt und gleich 1000 

 gesetzt wurde. Als durchschnittliche Abnützungszahl für Korund wurde 

 im Jahre 1892 bei obiger Versuchsanordnung der Wert von 6 - 14 m§ 

 ermittelt und sein äquivalentes Abschliffvolume n von 1 -55 www 3 

 seither allen Härteverhältniszahlen zugrunde gelegt. 



Diese Methode hat durch zwei Jahrzehnte hindurch bei den 

 zahlreichen vom Vortragenden an der k. k. geolog. Reichsanstalt aus- 

 geführten Spezialuntersuchungen von Steinbaumaterialien auf einfachem 

 Wege die zuverlässigsten Resultate ergeben. Es liegt kein Grund 

 vor, von ihr abzugehen, wo es sich um die technische Qualitäts- 

 bestimmung von Hartsteinen handelt, für deren wichtigste 

 Eigenschaft — wenn man von den Abnützungsmaschinen absieht — 

 keine andere Methode bisher ein genaues Maß der Härte im minera- 

 logischen Sinne zu liefern vermochte. 



Wie späterhin gezeigt wurde, war es sogar möglich, aus den 

 einzelnen nach dieser Methode gefundenen durchschnittlichen Härte- 

 werten der gesteinsbildenden Minerale die theoretische Härte 

 eines zusammengesetzten Gesteins auf Grund des durch die optische 

 Gesteinsanalyse J ) ermittelten volumetrischen Anteiles der einzelnen 

 Mineralkomponenten zu berechnen und dadurch die Basis für eine 

 verläßliche zahlenmäßige Ermittlung der „Frische" oder des Ver- 

 witterungsgrades der untersuchten Gesteinsproben zu gewinnen 2 ). 



Vor zwei Jahren hatte der Vortragende Veranlassung, einige 

 Edelsteinhärten, über welche eigene Beobachtungen aus früherer 

 Zeit vorlagen 3 ), einer Kontrolle der damaligen Härtezahlen durch 

 neue Versuche zu unterziehen 4 ). Hierbei wurden auch die neueren künst- 

 lichen Schleifmittel (Karbo rund um, später AI und um) vergleichs- 

 weise in Anwendung gebracht. Diese Versuche führten in weiterer 

 Folge zu einer Revision der für die Glieder der Mohs sehen Härteskala 

 im Jahre 1892 ermittelten und 1896 bekanntgemachten Maßzahlen, 

 deren Relativgröße seinerzeit, insbesondere bei den niederen Härte- 

 graden 1 — 5, mehrfach nur auf indirektem Wege aus den Ab- 

 schliffen mit anderen Schleifpulvern (Smirgel, Dolomit) berechnet 

 worden war. Es wurde hierbei ein konstantes Verhältnis zwischen 

 dem Wirkungsgrade dieser Pulver und demjenigen des Normalkorund- 

 pulvers angenommen, eine Voraussetzung, welche, wie die späteren 

 Versuche lehrten, nur innerhalb enger Grenzen, d. h. für Probekörper 

 mit nicht zu großen Härtedifferenzen statthaft ist. 



Werden aber Minerale von geringer Härte mit einem stark 

 „brisanten" Schleifmittel, wie es das Normalkorundpulver ist, bloß 



') Verbatidl. d. k. k. geol. R.-A. 1698, pag. 143—175. 



2 ) Ebenda 1899, pag. 2U4— 225. 



3 ) Monatsblätter des Wissenscb. Klub in Wien, 17. Jahrg. 1895, pag. 20 u. 21. 



4 ) „Über edle Steine". Vortrag gehalten im Ver. zur Verbr. naturw. Kennt- 

 nisse in Wien, 54. Bd. 1913 14, pag. 44G u. 447. 



